## PEMANFAATAN EKSTRAK PUNTUNG ROKOK MENGGUNAKAN METODE
ULTRASONIC BATH SEBAGAI PENGENDALI LAJU KOROSI PADA BAJA API
5L
1 Muhammad Nurul Huda, 2 Iman Saefuloh, 3 Nufus Kanani 1, 2 Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten
3 Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten
1 nurulhuda0325@gmail.com , 2 naylasyifa73@yahoo.co.id , 3 nufuskanani.untirta@gmail.com

## I. P ENDAHULUAN
Puntung  rokok  merupakan  limbah  yang  banyak dijumpai dilingkungan sehingga dapat merusak lingkungan dan kebersihan. Menurut studi laboratorium, terdapat bahan- bahan  kimia  yang  ada  di  dalam  rokok  seperti  nikotin, arsenik,  hidrocarbon  aromatic  polisiklik  yang  dapat mencemari  lingkungan  [1].  Korosi  didefinisikan  sebagai suatu kerusakan atau penurunan kualitas suatu logam yang disebabkan  oleh  reaksi  dengan  lingkungan.  Korosi merupakan  proses  alami  yang  tidak  akan  pernah  berhenti atau  akan  terus  terjadi  selama  material  logam  tersebut mengalami kontak dengan lingkungannya. Akan tetapi pada proses  korosi  dapat  dikendalikan,  diminimalisasi  atau diperlambat  proses  perusakannya  [2].  Kerugian  yang diakibatkan oleh korosi menimbulkan dampak bagi industri dan  juga  kontruksi.  Proses  pengurangan  laju  korosi  dapat dilakukan  dengan  penambahan  inhibitor.  Inhibitor  korosi digunakan karena biaya yang diperlukan relatif lebih murah dan  juga  mudah  dalam  penggunaannya.  Selain  itu dibutuhkan  juga  inhibitor  yang  aman,  mudah  didapatkan, bersifat  biodegradable,  dan  ramah  lingkungan.  Inhibitor yang ramah lingkungan berasal dari bagian tumbuhan   [3].
Efektivitas  ektrak  pada  tembakau  yang  mengandung senyawa-senyawa kimia antara lain nikotin hidrazin, alanin, quinolin  dan  lain-lain  yang  dapat  digunakan  sebagai inhibitor  korosi  yang  tidak  lepas  dari  kandungan  nitrogen yang terdapat dalam senyawa kimia tersebut. Dari senyawa- senyawa  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  sebagian  besar tanaman  tembakau  yang  dihasilkan  untuk  memproduksi rokok memberikan gambaran bahwa limbah dari rokok yaitu puntung  rokok  dapat  dimanfaatkan  untuk  inhibitor  korosi yang selama ini belum termanfaatkan dan terkesan sebagai limbah yang mencemari lingkungan dan kebersihan [4].
Inhibitor  adalah  senyawa  yang  jika  ditambahkan dengan konsentrasi yang kecil didalam lingkungan elektrolit yang  akan  menurunkan  laju  korosi.  Nikotin  merupakan salah satu inhibitor alam yang murah dan mudah didapatkan. Terutama  dari  limbah  puntung  rokok  yang  melimpah  dan belum  termanfaatkan.  Cara  kerja  nikotin  sebagai  inhibitor dengan  cara  mendonorkan  atom  nitrogen  pada  nikotin kepada  atom  Fe+2  sehingga  terbentuk  senyawa  kompleks [Fe(NH3)6]+2. Senyawa ini memiliki kestabilan yang lebih tinggi  daripada  Fe,  sehingga  dapat  digunakan  sebagai proteksi  dalam  korosi.  [4].  Inhibitor  digunakan  untuk melindungi bagian dalam struktur dari serangan korosi yang diakibatkan  oleh  fluida  yang  mengalir  atau  tersimpan didalamnya. Inhibitor biasanya ditambahkan sedikit dalam lingkungan  asam,  air  pendingin,  uap,  maupun  lingkungan lain.
Keuntungan  menggunakan  inhibitor  antara  lain: menaikan umur struktur atau bahan, mencegah berhentinya suatu proses produksi, mencegah kecelakaan akibat korosi, menghindari  kontaminasi  produk  dan  lain  sebagainya. Penggunaan inhibitor hingga saat ini masih menjadi solusi terbaik  untuk  melindungi  korosi  internal  pada  logam,  dan dijadikan  sebagai  pertahanan  utama  industri  proses  dan ekstrasi  minyak.  Inhibitor  merupakan  metode  perlindunga yang fleksibel, yaitu mampu memberikan perlindungan dari lingkungan  yang  kurang  agresif  sampai  pada  lingkungan yang  tingkat  korosifitasnya  sangat  tinggi,  inhibitor  mudah diaplikasikan  dan  tingkat  keefektifan  paling  tinggi  karena lapisan yang terbentuk sangat tipis sehingga dalam jumlah kecil mampun memberikan perlindungan yang luas.
Pada  penelitian  sebelumnya  haidar  telah  melakukan penelitian  untuk  memanfaatkan  ektrak  nikotin  limbah punting rokok sebagai inhibitor korosi pada baja dengan

## I N F O  A R T I K E L
Diterima  : 24 Desember 2020 Direvisi   : 07 Januari 2021 Disetujui : 18 Januari 2021
Kata Kunci :
Ekstrak Puntung Rokok, Inhibitor, Baja
API 5L, Korosi, Laju Korosi, Efisiensi Inhibisi.

## A B S T R A K
Dengan  memanfaatkan  bahan  alami  seperti  puntung  rokok  sebagai  upaya  untuk mengurangi  limbah  dan  juga  dapat  dimanfaatkan  sebagai  inhibitor  untuk  mencegah  laju korosi. Penelitian metode yang digunakan adalah ultrasonic bath sebagai metode ekstraksi serta kehilangan berat untuk menentukan laju korosi dan nilai efisiensinya. Penelitian ini dilakukan untuk mengurangi laju korosi pada Baja API 5L menggunakan ektrak puntung rokok dengan konsentrasi inhibitor 1%; 3%; 5%; 7%; dan 9% dan tanpa inhibitor. Untuk medium  korosi  yang  digunakan  adalah  NaCl  dan  HCl.  Sampel  direndam  dalam  medium korosi  dengan  penambahan  inhibitor  dan  non-inhibitor.  Lama  perendaman  yaitu  10  hari. Laju  korosi  berkurang  seiring  dengan  penambahan  konsentrasi  inhibitor  ektrak  puntung rokok.  Nilai  efisiensi  terhitung  mencapai  98%  pada  medium  korosi  NaCl  dan  81%  pada medium korosi HCl dengan konsentrasi inhibitor sebanyak 9%.
pengambilan ektrak nikotin menggunakan metode maserasi selama  24  jam  dan  diperoleh  kesimpulan  bahwa  nikotin yang ada dalam limbah punting rokok dapat dimanfaatkan sebagai inhibitor alami untuk memperlambat laju korosi [5]. Sedangkan  pada  penelitian  ini  menggunakan  metode ultrasonic bath.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  laju  korosi pada  baja  API  5L  dengan  menggunakan  ekstrak  puntung rokok  menggunakan  metode ultrasonic  bath ,  dengan mevariasikan  konsentrasi  inhibitor  dan  waktu  perendaman dalam medium korosif Natrium Klorida dan Asam Klorida 1 M.

## II. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan untuk menentukan nilai laju korosi    pada  penelitian  ini  ialah  metode  kehilangan  berat atau weight loss . Dimana sampel baja API 5L, tampak pada Gambar  1,  yang  sudah  direndam  pada  medium  korosif dengan  penambahan  variasi  konsentrasi  inhibitor  sebesar 1%, 3%, 5%, 7%, dan 9% mencapai waktu korosi yang di inginkan selama 10 hari dan melakukan pengamatan dengan SEM S-3400N.
Pengujian laju korosi pada Baja API 5L dalam larutan NaCl dan HCl tanpa dan dengan menggunakan inhibitor dengan ektrak puntung rokok menunjukan hasil yang berbeda. Maka dapat  dilihat  bahwa  inhibitor  ektrak  puntung  rokok bertujuan  untuk  memperlambat  reaksi  yang  terjadi  antara baja dengan medium korosif yang di berikan.
𝐿𝑎𝑗𝑢 𝐾𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖 = !"# $"%"& (1)
Dimana :
K = Konstanta T = Waktu ekspos (jam)
A = Luas permukaan logam (cm 2 ) W = Kehilangan berat (gram) D = Densitas logam (gram/cm 2 )
Efisiensi  inhibitor  menunjukan  persentase  penurunan  laju korosi  pada  baja  akibat  penambahan  inhibitor  ektrak puntung rokok. Persamaannya adalah sebagai berikut:
Efisinsi inhibitor = ' ! ( ' " ' ! x 100% (2)
Dimana : X A = Laju korosi pada wadah tanpa inhibitor X B =  Laju  korosi  pada  wadah  dengan  penambahan inhibitor

## A. Pembuatan sampel baja
Sampel  baja  dipotong  berbentuk  plat  dengan  ukuran 2x2  cm  dengan  ketebalan  0,3  cm.  Setelah  dipotong  baja dihaluskan permukaannya menggunakan kertas amplas 120 mesh agar permukaannya halus. Kemudian permukaan baja yang sudah halus dicuci menggunakan larutan aseton untuk menghilangkan kotoran yang menempel di permukaan baja
tersebut. Selanjutnya baja dikeringkan dengan menggunakan hair  dryer .  Baja  yang  kering  kemudian ditimbang dan hasilnya dinyatakan sebagai massa awal.

## Gambar 1 Sampel baja API5L

## B. Pembuatan inhibitor ekstrak puntung rokok
Pembuatan  inhibitor  dari  ektrak  puntung  rokok dilakukan dengan cara menghaluskan tembakau yang sudah dilepas  dari  kertasnya  dengan  cara  memblender  tembakau yang  sudah  dikeringkan  sampai  halus,  mengayak  bubuk tembakau  yang  sudah  dihaluskan  dengan  menggunakan saringan  80  mesh.  Setelah  itu  bubuk  tembakau  yang  telah disaring ditimbang sebanyak 10 gram dengan menggunakan timbangan  digital,  setelah  itu  dimasukan  kedalam  gelas beaker 500  ml,  kemudian  membuat  larutan  dengan campuran etanol – aquades dengan perbandingan 1:4 pada labu ukur 200 ml. Hasil dari percampuran tersebut kemudian dimasukan kedalam gelas beaker yang berisi 10 gram bubuk tembakau diaduk hingga merata. Setelah itu dimasukan ke dalam ultrasonic bath guna mengektrak tembakau selama 60 menit.
Hasil  dari  ektraksi  kemudian  difitrasi  menggunakan kertas  saringan  guna  memisahkan  fitrat  dan  residu. Kemudian fitrat hasil penyaringan dievaporasi (penguapan) menggunakan  alat  penguap  putar  vakum (rotary evaporator )  guna  memisahkan  pelarut  atau solven dari larutan,  sehingga  mendapatkan  larutan  yang  pekat  dengan konsentrasi lebih tinggi.

## C. Pembuatan larutan medium korosif NaCl dan HCl
Pelartan NaCl dilakukan dengan cara NaCl ditimbang sebanyak 5,9 gram, setelah itu melakukan pelarutan dengan cara memasukan 5,9 gram NaCl kedalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan aquades sampai batas labu ukur tersebut. Sedangkan untuk pengenceran HCl dilakukan dengan cara mengambil  0,82  ml  lautan  HCl  dimasukan  kedalam  labu ukur  100  ml  dengan  penambahan  aquades  sampai  tanda batas labu ukur tersebut.

## D. Proses perendaman
Gambar 2 merupakan diagram alir proses perendaman material pada medium korosif dengan penambahan inhibitor dan non-inhibitor .

## ,
Gambar 2 Diagram alir proses perendaman sampel

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN
1. Laju  korosi  sebelum  dan  sesudah  penambahan inhibitor ektrak punting rokok
Pada  pengujian  laju  korosi,  larutan  inhibitor  dengan variasi  konsentrasi  (1%,  3%,  5%,  7%,  9%)  ditambahkan pada  medium  korosif  yaitu  NaCl  dan  HCl.  Hasil  dari pengujian tersebut dapat dilihat pada gambar 3. Bahwa hasil dari  Gambar  3  pada  pelarut  NaCl  dan  HCl  menunjukan bahwa  uji  korosif  dengan  medium  korosif  HCl menggunakan  bahan  inhibitor  ektrak  puntung  rokok memperoleh  nilai  laju  korosif  lebih  tinggi  di  bandingkan medium korosif NaCl. Hal ini terjadi karena inhibitor ekrak puntung rokok berfungsi untuk memperlambat laju korosif yang terjadi pada material baja API 5L.
Gambar 3 Grafik pengaruh konsentrasi ekstrak inhibitor terhadap laju korosif baja API 5L dengan perendaman Medium Korosif NaCl dan HCl
Pada  penelitian  ini  inhibitor  ektrak  puntung  rokok berfungsi  sebagai  penghambat  laju  korosif  dikarenakan tanin  yang  terdapat  pada  ektrak  puntung  rokok  tersebut mempunyai  kemampuan  untuk  membentuk  senyawa kompleks. Nikotin memiliki gugus atom yang mengandung atom oksigen dan nitrogen dalam bentuk O-H, N-H, C=O yang  terapsorsi  pada  permukaan  logam  sehingga  dapat menghambat laju korosi [6]. Hal tersebut di perkuat dengan hasil  perendaman  ektrak  puntung  rokok  pada  Gambar  2 medium korosif NaCl dan HCl terlihat bahwa laju korosif menurun seiring dengan bertambahnya konsentrasi inhibitor ektrak  puntung  rokok,  menurut  Mahgoub  gugus  atom tersebut  berberan  sebagai  donor  elektron  pada  permukaan logam  yang  berkaitan  dengan  molekul  inhibitor  sehingga menyebabkan peningkatan densitas elektron.
Peningkatan densitas elektron menyebabkan terjadinya inhibisi  korosi.  Sehingga  peningkatan  konsetrasi  inhibitor dapat  memhambat  laju  korosi  [7].  Hal  ini  menunjukan bahwa  inhibitor  ektrak  puntung  rokok  efektif  dalam menurunkan laju korosif pada Baja API 5L dalam medium korosif NaCl dan HCl. Perbedaan nilai laju korosi NaCl dan HCl disebabkan oleh tingkat ke asaman yang berbeda dari kedua medium korosif tersebut.

## 2. Efisiensi inhibitor
Penambahan  larutan  inhibitor  dapat  mengurangi  laju korosif  dan  mampu  menaikan  efisiensi  inhibisinya.  Nilai efisiensi  ini  bergantung  pada  kemampuan  dari  inhibitor untuk melapisi baja dan dapat menghambat laju korosi. Nilai efisiensi  inhibisi  dapat  di  tentukan  dengan  menggunakan persamaan 2. Dalam perendaman medium korosif NaCl dan HCl  selama  10  Hari  dengan  penambahan  inhibiror mempunyai sifat menurunkan laju korosi dan penghambattan dapat di ukur dengan nilai efisiensi inhibisi. Hasil penelitian dengan metode pelapisan dapat dilihat pada gambar 4.
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 0% 1% 3% 5% 7% 9% LA JU K O R O SI ( m m /y r) KONSENTRASI INHIBITOR (%) LARUTAN KOROSIF NaCl dan HCl NaCl HCl Menyiapkan spesimen baja API 5L dengan ukuran 2x2 cm tebal 0,3 cm Membuat inhibitor ektrak puntung rokok Membuat larutan korosif NaCl dan HCl Melakukan pengujian: 1. Uji weight losse
2. Uji kandungan tanin
3. Uji SEM Kesimpulan Studi Literatur Analisa data Mulai
Selesai
Gambar 4 Grafik pengaruh konsentrasi larutan inhibitor terhadap efisiensi ihibisi yang direndam dalam medium korosif NaCl dan HCl pada perendaman 10 hari .
Dari  Gambar  4  dapat  dilihat  bahwa  nilai  efisiensi inhibisi  ektrak  puntung  rokok  cenderung  naik  dengan bertambahnya  konsentrasi  inhibitor  ektrak  puntung  rokok yang  diberikan,  terlihat  nilai  efisiensi  inhibitor  ektrak puntung rokok tertinggi mencapai 98% pada inhibitor ektrak puntung rokok dengan konsentrasi 9% pada medium korosif NaCl  sedangkan  medium  korosif  HCl  menunjukan  bahwa peningkatan  nilai  efisiensi  dengan  kenaikan  konsentrasi inhibitor  ektrak  puntung  rokok  9%  nilai  efisiensi  inhibisi yang  paling  tinggi  mencapai  nilai  81%  pada  konsentrasi inhibitor  ektrak  puntung  rokok  9%  dalam  waktu perendaman 10 hari. Berdasarkan gambar 3 didapat efisiensi inhibisi  ektrak  puntung  rokok  semakin  meningkat  seiring dengan bertambahnya konsentrasi inhibitor yang diberikan. Untuk nilai efisiensi paling tinggi yaitu inhibitor 9% pada medium korosif NaCl sebesar 98% dan konsentasi inhibitor 9% pada medium korosif HCl sebesar 81% .
Sedangkan  pada  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan  oleh  rapli  [8]  efisiensi  mengalami  peningkatan dengan  penambahan  ektrak  tembakau  peningkatan maksimal laju korosi terjadi dengan penambahan 6% ektrak tembakau untuk medium korosif air asin buatan 1 sebesar 79,51% dan untuk air asin buatan 2 sebesar 80,94% . Hal ini menunjukan bahwa inhibitor ektrak puntung rokok efisien dalam  menurunkan  laju  korosi  pada  Baja  API  5L  dalam medium korosif NaCl dan HCl.
3. Foto morfologi permukaan baja API 5L
a. Hasil  Uji  SEM  ( Scanning  Electron  Microscope) dari Baja API 5L dengan 2000x pembesaran tanpa menggunakan inhibitor dengan waktu perendaman  10  hari  pada  medium  korosif  NaCl dan HCl.
Gambar 5 foto hasil SEM ( Scanning Electron Microsope ) dari baja API 5L dengan 2000x pembesaran di rendam pada pelarut medium korosif NaCl selama 10 hari tanpa inhibitor
Gambar 6 foto hasil SEM ( Scanning Electron Microsope ) dari baja API 5L dengan 2000x pembesaran di rendam pada pelarut medium korosif HCl selama 10 hari tanpa inhibitor
Pada Gambar 5 dan 6 menunjukan bahwa permukaan Baja  API  5L  yang  tidak  di  lapisi  inhibitor  sangat terkorosif permukaannya di tandai dengan kerusakan pada hampir disetiap seluruh permukaan baja dengan terlihat  lubang-lubang  pada  permukaan  dan permukaan  sangat  tidak  rata  dan  banyak  retakan- retakan  pada  permukaan,  hal  ini  lah  yang menyebabkan  terjadinya  korosi,  karena  keduanya adalah jalan masuk untuk oksigen sehingga laju korosi pada  baja  meningkat.  Seperti  pada  penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Adhi  menjelaskan bahwa  adanya  teori  korosi  local  yaitu  korosi  celah, korosi  sumuran  dan  korosi  retak  tegangan  yang disebabkan oleh kerapuhan pada lapisan oksida [6].
b. Hasil  Uji  SEM  ( Scanning  Electron  Microscope) dari  Baja  API  5L  dengan  2000x  pembesaran dengan  menggunakan  inhibitor  ekstrak  puntung roko  dengan  konsentrasi  sebesar  9%  dengan waktu perendaman 10 hari pada medium korosif NaCl.
0 20 40 60 80 100 120 1% 3% 5% 7% 9% Ef isi ens i I nhi bi si (% ) Konsentrasi Inhibitor (%) Medium Korosif NaCl dan HCl NaCl HCl
Gambar 7 foto hasil SEM ( Scanning Electron Microsope ) dari baja API 5L dengan 2000x pembesaran di rendam pada pelarut medium korosif NaCl selama 10 hari dengan konsentrasi inhibitor 9%.
Gambar 8 foto hasil SEM ( Scanning Electron Microsope ) dari baja API 5L dengan 2000x pembesaran di rendam pada pelarut medium korosif HCl selama 10 hari dengan konsentrasi inhibitor 9%.
Berdasarkan Gambar  7 dan 8 menunjukan hasil dari uji SEM permukaan dari Baja API 5L yang di lapisi dengan inhibitor ektrak puntung rokok. Dari Gambar 8 dan Gambar 9 yang terlapisi oleh bahan inhibitor ektrak puntung rokok sebesar 9%  setelah melakukan pembesaran 2000x pada Baja API  5L  masih  terlindungi  dengan  baik  serta  mengurangi retak-retak halus pada permukaan pada Baja API 5L. Hal ini menunjukan  bahwa  seiring  bertambahnya  inhibitor  ektrak puntung  rokok  maka  mengurangi  kerusakan  permukaan yang akan mengakibatkan korosi pada material Baja API 5L.
Hal  ini  di  perkuat  oleh  penelitian  Adhi  Setiawan peningkatan  konsetrasi  inhibitor  daun  tembakau  didalam larutan  HCl  0,1  M  dapat  meningkatkan  efisiensi  inhibisi korosi  pada  logam  baja,  maupun  aluminium.  Efisiensi inhibisi  korosi  maksimal  diperolah  pada  konsentrasi  7% yaitu  sebesar  71,71%  pada  logam  baja.  Sehingga    hasil pengujian SEM menunjukan bahwa peningkatan konsentrasi inhibitor  menyebabkan  tingkat  proteksi  logam  terhadap korosi  semakin  tinggi  sehingga  degradasi  atau  kerusakan permukaan  logam  akibat  kontak  dengan  larutan  HCl semakin rendah [6].

## IV. KESIMPULAN
Pengaruh  konsentrasi  inhibitor  ektrak  punting  rokok semakin tinggi konsentrasi inhibitor ektrak puntung rokok yang  ditambahkan  maka  laju  korosi  semakin  rendah. Efisiensi inhibisi ektrak puntung rokok semakin meningkat seiring bertambahnya konsentrasi inhibitor yang digunakan. Hasil perendaman antara Baja API 5L yang menggunakan inhibitor  ektrak  puntung  rokok  dan  tanpa  menggunakan inhibitor  ektrak  puntung  rokok    jelas  berbeda  terbukti bahwasannya  Baja  API  5L  yang  tidak  menggunakan inhibitor  akan  lebih  cepat  terkorosi  dibandingkan  dengan menggunakan inhibitor. Persentase efisiensi inhibisi terbaik pada  pelarut  medium  korosif  NaCl  dengan  penambahan konsentrasi inhibitor sebanyak 9% yaitu NaCl sebesar 98% dan  konsentasi  inhibitor  9%  pada  medium  korosif  HCl sebesar  81%  dari  hasil  uji  SEM  terlihat  bahwa  kerusakan pada  material  dengan  tidak  diberikan  inhibitor  mengalami kerusakan  yang  cukup  banyak  hampir  pada  setiap permukaan dengan penambahan inhibitor terhadap material mengurangi tingkat kerusakan pada material tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak  yang  telah  membantu  penyelesaian  artikel  ini, terutama kepada bapak Iman Saefuloh selaku pembimbing tugas  akhir  satu  Program  Studi  Teknik  Mesin,  Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten dan ibu Nufus Kanani selaku pembimbing tugas akhir dua Program Studi  Teknik  Kimia,  Fakultas  Teknik,  Universitas  Sultan Ageng Tirtayasa Banten, atas bimbingannya.

## DAFTAR RUJUKAN
[1]  Prasetyo,  Gigih  Lintang,  et  al. " POTENSI KANDUNGAN ASETON DARI LIMBAH
PUNTUNG ROKOK ". Khazanah: Jurnal Mahasiswa 10.2 2020.
[2]  Ahmadi Rapli Nur dan Soesaptri Oediyani, Ir.,ME dan Dr.  Gadang  Priyotomo,  ST.,M.Si.  “Pengaruh Penambahan  Inhibitor  Ektrak  Tembakau  Terhadap Laju  Korosi  Internal  Pipa  Baja  Api  5L  X  –  52  Pada Atiificial  Brine  Water  Dengan  Injeksi  Gas  CO 2 ”.
Jurnal  Penelitian  Metalurgi  dan  Material  LIPI Serpong 2016.
[3]  Haryono, G., Sugiarto, B., & Farid, H. “Ekstrak Bahan Alam  sebagai  Inhibitor  Korosi”. Prosiding  Seminar Nasional Teknik Kimia “Kejuangan” Pengembangan Teknologi  Kimia  Untuk  Pengolahan  Sumber  Daya Alam Indonesia , 1–6 2010.
[4]  Irianty,  Rozanna  Sri.  "Pemanfaatan  Ekstrak  Nikotin Limbah  Puntung  Rokok  sebagai  Inhibitor  Korosi". Jurnal Teknobiologi 4.2: 91-97.
[5]   Haidar,  M.  H.,  L.  Nurdiana.,  dan  R.  Amalia. “ Pemanfaatan Ekstrak Nikotin Limbah Puntung Rokok Kretek sebagai Inhibitor Korosi Guna Meningkatkan Kualitas  Pipa  Baja  dan  Besi  dalam  Bidang  Industri. PKM-GT ”. Univesitas Diponegoro. Semarang 2012.
[6]  Setiawan,  Adhi,  Novi  Eka  Mayangsari,  and  Denny Dermawan.  "Pemanfaatan  Ekstrak  Daun  Tembakau sebagai Inhibitor Korosi pada Logam Baja Karbon dan Aluminium". Chemical Engineering Research Articles
1.2 2018: 82-91.
[7] Andeka,  Bayu  Prasetya,  Bambang  Suharto,  and Alexander  Tunggul  Sutan  Haji.  "Efektifitas  Limbah Puntung Rokok Sebagai Bahan Inhibitor Korosi Pada Paku  Besi  Dalam  Media  Air  Tawar". Jurnal
Sumberdaya Alam dan Lingkungan 2.2 2015.
[8]  Mahgoub,  Fatma  M.,  Fawziya  M.  Al-Nowaiser,  and Amal  M.  Al-Sudairi.  "Effect  of  temperature  on  the inhibition  of  the  acid  corrosion  of  steel  by benzimidazole derivatives". Protection of Metals and
Physical Chemistry of Surfaces 47.3 2011: 381.
[9]  Ginting,  Z.,  &  Rahmatika,  F.  “Analisa  Laju  Korosi Baja Karbon ST-37 dalam Larutan Asam Sulfat dengan Penambahan  Inhibitor  Ekstrak  Daun  Tembakau”. Jurnal  Teknologi  Kimia  Unimal 2  November  2019,
33–41.
[10]  Setiawan,  Adhi,  et  al.  "Karakteristik  Inhibisi  Korosi Baja  Karbon  Di  Dalam  Larutan  HCl  Menggunakan Ektrak  Daun  Tembakau". Jurnal  Rekayasa  Kimia  & Lingkungan 13.2 2018: 144-153.
[11]  Sanjaya, Ari Susandy, et al. "Penurunan Laju Korosi Logam  Aluminium  Menggunakan  Inhibitor  Alami". Jurnal Chemurgy 2.1 2018: 30-35.
[12]  Prasetiyo,  Heri.  " EFISIENSI  EKSTRAK  DAUN TEMBAKAU (Nicotiana
tabacum)
SEBAGAI INHIBITOR  PADA  BAJA  ST  37  DALAM  LARUTAN
NaCl  3% ".  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu Pengetahuan  Alam.  Universitas  Lampung.  Bandar Lamung. 2018.